Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
P1—съдържанието (в проценти) на първия чист сух
компонент, получен по една от формулите, дадени в
т. 1.8.1;
P2—съдържанието (в проценти) на втория чист сух
компонент, получен по една от формулите, дадени в
т. 1.8.1;
P3—съдържанието (в проценти) на третия чист сух
компонент, получен по една от формулите, дадени в
т. 1.8.1;
а1—коефициент на възстановяване на първия ком-
понент;
а2—коефициент на възстановяване на втория ком-
понент;
а3—коефициент на възстановяване на третия ком-
понент;
b1—процентната загуба на маса на първия компо-
нент при предварителна обработка;
b2—процентната загуба на маса на втория компо-
нент при предварителна обработка;
b3—процентната загуба на маса на третия компо-
нент при предварителна обработка.
При специална обработка стойностите на b1, b2 и b3
трябва да се определят, ако това е възможно, като се
подлага всеки от чистите компоненти на влакното на
предварителна обработка, приложена в анализа. Чисти
влакна са влакната, прочистени от съпътстващи и до-
бавени към влакната материали, освен онези, които
обикновено те съдържат (или по естествен път, или
заради процеса на производство), в състоянието (избе-
лени, неизбелени), в което са намерени в материала,
подлежащ на анализ.
В случай че липсват чисти отделни съставящи влак-
на, използвани в материала за анализ, трябва да се из-
ползват средни стойности на b1, b2 и b3, каквито са по-
лучени от тестовете, извършени върху чисти влакна,
подобни на тези в сместа за изследване.
Ако се прилага нормална предварителна обработка с
отделяне чрез петролен етер и вода, коригиращите фак-
тори b1, b2 и b3 могат като цяло да се пренебрегнат, освен
в случая с неизбеления памук, лен или коноп, където за-
губата, дължаща се на предварителна обработка, се при-
ема да е 4 на сто, а в случая на полипропилена е 1 на сто.
При другите влакна загубите, дължащи се на пред-
варителна обработка, обикновено се пренебрегват при
изчисляването.
1.8.3. Забележка
Примери за изчисления са дадени в раздел II на това
приложение.
II. Метод на количествен анализ чрез ръчно разде-
ляне на трикомпонентни смеси от влакна
2.1. Област на приложение.
Този метод е приложим за текстилни влакна от
всички видове, ако не се сливат и ако могат да се раз-
делят ръчно.
2.2. Принцип.
След идентификацията на текстилните компоненти
съпътстващи и добавените към влакната материали се
отстраняват чрез подходяща предварителна подготов-
ка и след това влакната се разделят ръчно, изсушават се
и се претеглят, за да се изчислят пропорциите на влак-
ната в сместа.
2.3. Уреди.
2.3.1. Тегловни стъкла или друга апаратура, даваща
подобни резултати.
2.3.2. Сушилен шкаф, съдържащ самоиндициращ
силициев гел.
2.3.3. Вентилационна камера за изсушаване на об-
разци при 105 ± 3 °С.
2.3.4. Аналитична везна с точност до 0,0002 g.
2.3.5. Екстрактор Soxhlet или друга апаратура.
2.3.6. Игла.
2.3.7. Тестер за усукване или подобна апаратура.
2.4. Реактиви.
2.4.1. Петролен етер, повторно дестилиран, кипене
при 40 °C до 60 °С.
2.4.2. Дестилирана или дейонизирана вода.
2.5. Атмосфера на подготовка и изпитване—виж т. 1.4.
2.6. Лабораторна тестова проба—виж т. 1.5.
2.7. Предварителна обработка на лабораторни тес-
тови проби—виж т. 1.6.
2.8. Процедура.
2.8.1. Анализ на вълната.
От предварително обработена лабораторна тесто-
ва проба се взема образец с маса не по-малка от 1 g. За
много тънка прежда анализът може да се проведе на
не по-малко от 30 m дължина с каквато и да е маса.
Преждата се нарязва на парчета с подходяща дължина
и видовете влакна се разделят с помощта на игла или,
ако е необходимо, с усукващ тестер. Видовете влакна,
получени по този начин, се поставят в предварително
претеглени тегловни стъкла и се сушат при 105 ± 3 °С
до постоянна маса, както е описано в т. 1.7.1 и 1.7.2.
2.8.2. Анализ на плата.
От предварително обработена лабораторна проба
се взема образец с маса не по-малка от 1 g, без да се
включва кантът с внимателно подравнени ръбове, за
да се избегне раздробяването на влакната, успореден
на преждата на основата или на вътъка, или в случая
с плетените продукти—успореден или перпендикуля-
рен на бримковия ред. Различните видове влакна се
разделят, събират се в предварително претеглени тег-
ловни стъкла и се процедира, както е указано в т. 2.8.1.
2.9. Изчисляване и представяне на резултатите.
Масата на всяко от съставящите влакна се предста-
вя като процент от общата маса на влакната в сместа.
Резултатите се изчисляват на базата на чистата суха
маса, коригирана с коефициента на възстановяване и с
коригиращите фактори, необходими за отчитане на
загубите на маса при предварителната обработка.
2.9.1. Изчисляване на процентни маси на чисто сухо
влакно, без да се отчита загубата на маса на влакното
при предварителната обработка
P3% = 100—(P1% + P2%),
където:
P1% е съдържанието (в проценти) на първия чист
сух компонент;
P2%—съдържанието (в проценти) на втория чист
сух компонент;
P3%—съдържанието (в проценти) на третия чист
сух компонент;
m1—сухата чиста маса на първия компонент;
m2—сухата чиста маса на втория компонент;
m3—сухата чиста маса на третия компонент.
2.9.2. За изчисляването на процента на всеки ком-
понент с коригиране с коефициент на възстановяване
и, където е подходящо—с коригиращи фактори за загу-
би на маса при предварителна обработка—виж т. 1.8.2.
III. Метод за анализиране на трикомпонентни смеси
от влакна с комбинация от ръчно и химическо разделяне.
Когато е възможно, трябва да се използва ръчното
разделяне, като се отчитат пропорциите на разделени-
те компоненти, преди да се пристъпи към химическо
третиране на всеки от отделните компоненти.
IV. Точност на методите.
Точността, показана при всеки метод на анализира-
не на двукомпонентни смеси от влакна, се отнася до
възпроизводимостта (виж раздел II към приложение № 5).
Възпроизводимостта е свързана с надеждността, т.е.
близостта на резултатите, получени при експерименти
в различни лаборатории, от различни оператори, по раз-
лично време, използвайки един и същ начин и получа-
вайки отделни резултати по образци от идентични хо-
могенни смеси.
Възпроизводимостта се изразява чрез граници на
сигурност на резултатите за ниво на сигурност 95 на сто.
С това се има предвид, че разликата между два ре-
зултата при серия от анализи, направени в различни
лаборатории, ако методите са приложени правилно и
нормално върху идентични и хомогенни смеси, ще бъде
надвишена само в 5 от 100 случая.
За да се определи точността на анализа на триком-
понентната влакнеста смес, стойностите, указани в
1
3
2
3
2
1
1
1
m
m
m
1
100
m
m
m
100m
%
P
+
+
=
+
+
=
2
3
1
3
2
1
2
2
1
100
100
%
m
m
m
m
m
m
m
P
+
+
=
+
+
=